## EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI KOLAGEN DARI DAGING TERIPANG GAMMA

## Extraction and Characterization of Collagen from Sea Cucumber Flesh
Alhana*, Pipih Suptijah, Kustiariyah Tarman Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Jalan Agatis, Bogor 16680 Jawa Barat Tlp. (0251) 8622909-8622906, Faks. (0251) 8622907 *Korespodensi: al_hana_chan@yahoo.com Diterima: 10 Juni / Disetujui: 1 Agustus 2015
Abstrak Teripang gamma ( Stichopus variegatus ) merupakan salah satu biota laut filum Echinodermata yang tersebar luas di perairan Indonesia dan berpotensi sebagai sumber kolagen. Penelitian bertujuan untuk mengkaji karakteristik fisikokimia kolagen daging S. variegatus . Rendemen kolagen yang diperoleh sebesar 1,50% (bb) diekstrak melalui pretreatment dengan NaOH 0,30%, hidrolisis dengan CH 3 COOH 0,10% dan ekstraksi dengan aquades. Kadar protein, air dan abu kolagen berturut-turut: 67,68%, 13,64% dan 4,15%. Kolagen yang diekstrak dengan pemanasan 45°C selama 2 jam masih memiliki struktur triple helix ; pH 7,37 ; suhu puncak pelelehan 163,67°C dan derajat putih 69,25%. Asam amino utama pada kolagen yaitu glisina, alanina, prolina dan asam glutamat.
Kata kunci: NaOH, kolagen, Stichopus variegatus , FTIR.

## Abstract
Sea cucumber ( Stichopus variegatus ) is one of the Echinodermata phylum that grows along Indonesian coastal. Sea cucumber is potential source of collagen. The purposes of this research were to determine the optimal concentration of NaOH and CH 3 COOH solution in collagen production and analyze the physicochemical characteristics of collagen from S. variegatus . Yield of the collagen was 1.5% (based on wet weight basis), produced by pretreatment with NaOH 0,30%, hydrolysis with CH 3 COOH 0.10% and extracted using distilled water.  Protein, moisture, and ash content of the collagen was 67.68%, 13.64%, and 4.15%, respectively. Collagen was extracted using distilled water at 45°C during 2h and still had triple helix structure ; pH 7.37 ; melting temperature 163.67°C and whiteness 69.25%. The major amino acid content of collagen were glycine, alanine, proline and glutamic acid.
Keywords: NaOH, collagen, Stichopus variegatus , FTIR.
PENDAHULUAN Kolagen merupakan salah satu kelompok protein yang tidak larut air, yang keberadaannya mencapai 30% dari seluruh protein penyusun tubuh manusia. Peranan kolagen dalam tubuh manusia sebagai
struktur organik pembangun tulang, gigi, sendi, otot dan kulit. Secara alamiah sedikitnya 1% kolagen dalam tubuh manusia hilang setiap tahun sehingga pada usia 30 tahun manusia kehilangan kolagen sekitar 15-20% dan pada usia 40 tahun
Ekstraksi dan Karakterisitik Kolagen, Alhana et al.
manusia tidak memproduksi kolagen lagi sehingga kolagen yang hilang mencapai 35-40%. Penurunan jumlah kolagen juga berkaitan dengan hormon estrogen yang berperan mengubah fibroblas menjadi kolagen. Kerusakan kolagen pada kulit dapat disebabkan oleh paparan radiasi UV-A dan UV-B dari sinar matahari. Kandungan kolagen dalam tubuh manusia berkurang seiring dengan bertambahnya usia (Draelos dan Thaman 2006). Salah satu solusi untuk mengurangi dampak negatif tersebut yaitu aplikasi kolagen dalam berbagai produk kosmetik dan obat.
Kolagen dapat diekstrak dari kulit (Ahmad dan Benjakul 2010; Singh et al. 2010; Kittiphattanabawon et al. 2005), sisik (Li et al. 2008; Matmaroh et al. 2011; Zhang et al. 2011), dan tulang (Kittiphattanabawon et al. 2005). Ekstraksi kolagen dapat dilakukan secara kimiawi maupun kombinasi secara kimiawi dan enzimatis. Ekstraksi secara kimiawi dapat melalui proses asam atau basa. Proses asam cocok digunakan untuk bahan baku yang memiliki struktur kolagen dengan sedikit ikatan silang, misalnya babi dan kulit ikan; sedangkan proses basa umumnya digunakan untuk bahan baku yang memiliki ikatan silang lebih padat dan kompleks seperti tulang dan kulit sapi (Karim dan Bhat 2009). Zhou dan Regenstein (2005) menunjukkan pretreatment untuk menghilangkan protein nonkolagen menggunakan NaOH dengan konsentrasi 0,01 mol/L OH dan 0,1 mol/L OH. Deproteinasi kulit dan tulang bigeye snapper (Priacanthus tayenus) menggunakan 0,1 N NaOH 1:10 (b/v) selama 6 jam dilanjutkan dengan deffated dengan butil alkohol 10% 1:10 (b/v) selama 18 jam, kemudian kolagen diekstrak dengan CH 3 COOH 0,5 M 1:30 (b/v) selama 24 jam (Kittiphattanabawon et al. 2005).
Kolagen juga dapat diekstrak dengan kombinasi asam dan enzim. Beberapa jenis enzim yang dapat digunakan adalah pepsin, tripsin, pankreatin, fisin, bromelin dan papain (Skierka dan Sadowska 2007). Kolagen yang paling banyak dipasarkan umumnya berasal dari jaringan kulit dan tulang sapi atapun babi yang keamanan dan kehalalannya perlu diwaspadai, sehingga diperlukan alternatif sumber kolagen yang aman dan halal. Teripang gamma adalah salah satu biota perairan yang berpotensi sebagai sumber kolagen. Saito et al. (2002) menyatakan bahwa 70% dinding tubuh teripang mengandung kolagen. Potensi tersebut perlu dikembangkan dan diaplikasikan menjadi produk berbasis kolagen yang aman digunakan.
Penggunaan kolagen berkaitan dengan karakteristik fisikokimia diantaranya adalah sifat antigenitas rendah, afinitas dengan air tinggi, tidak beracun, biocompatible and biodegradable, relatif stabil, dapat disiapkan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan dan mudah dilarutkan  dalam  air  maupun  asam (Lee et al. 2001). Pengembangan produk berbasis kolagen perlu didukung oleh kualitas kolagen yang memiliki karakteristik dan mutu sesuai standar. Penelitian mengenai optimasi ekstraksi dan karakterisasi fisikokimia kolagen dari daging S. variegatus perlu dilakukan, mengingat karakteristik kolagen dari sumber yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula. Hasil penelitian ini dapat mendukung pengembangan lebih lanjut terkait aplikasi kolagen dari biota perairan pada produk pangan maupun nonpangan. Penelitian ini bertujuan menentukan konsentrasi NaOH dan CH 3 COOH terbaik untuk ekstraksi kolagen serta menentukan karakteristik fisik dan kimia kolagen dari daging S. variegatus .

## BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan utama yang digunakan pada penelitian adalah daging S. variegatus . Bahan-bahan yang digunakan untuk ekstraksi kolagen terdiri dari NaOH (Merck), CH 3 COOH (Merck), dan akuades. Alat-alat yang digunakan adalah freeze dryer (Christ Alpha 2-4 LD UK), pH meter, kromameter CR-310 (Minolta CR-310 Tokya Japan), Atomic Absorption
Spectrophotometer (AA6300 Shimadzu Japan), High Performance Liquid Chromatography (Water Coorporation USA), Fourier Transform Infrared
Spectrophotometer (Bruker Tensor 37
German), dan Differential Scanning Calorimetry (DSC-60 Shimadzu Kyoto
Japan).
Prosedur Penelitian Preparasi Karakterisasi Daging S. variegatus Bagian luar S. variegatus dibersihkan dari kotoran yang menempel dan dipisahkan daging dari kulit dan jeroannya. Daging teripang gamma yang telah dibersihkan dari kotoran dan jeroan dianalisis proksimat (AOAC 2005) serta logam beratnya (Hg dan Pb) (BSN 2006) dan As (BSN 1998).
Optimasi Ekstraksi Kolagen (modifikasi Cui et al. 2007 Pembuatan kolagen melalui 3 tahap, yaitu pretreatment daging S. variegatus menggunakan larutan NaOH untuk menghilangkan protein nonkolagen, lemak, protein, mineral dan pigmen; hidrolisis dengan larutan asam asetat (CH 3 COOH) dan ekstraksi kolagen dengan akuades. Proses deproteinasi dengan larutan NaOH dan hidrolisis dalam larutan CH 3 COOH masing-masing dilakukan selama 48 jam pada suhu chilling . Pretreatment dilakukan dalam larutan
NaOH dengan rasio daging dan larutan NaOH adalah 1:10 (b/v). Konsentrasi NaOH yang digunakan yaitu 0,05% ; 0,10% ; 0,20% dan 0,30%. Larutan NaOH sisa perendaman daging diuji kandungan proteinnya secara kuantitatif dengan uji biuret. Daging hasil pretreatment dicuci dengan air mengalir sampai mencapai pH netral. Hasil pretreatment pada  daging S. variegatus dilanjutkan dengan proses hidrolisis dalam larutan CH 3 COOH menggunakan konsentrasi 0,10% dan 0,30% dengan rasio daging dengan larutan asam asetat adalah 1:10 (b/v). Daging hasil perendaman CH 3 COOH dicuci dengan air mengalir sampai mencapai pH netral sebelum dilanjutkan pada tahap ketiga yaitu ekstraksi dengan akuades selama 2 jam dengan rasio daging dan akuades adalah 1:2 (b/v) pada suhu 45 o C untuk menghindari degradasi kolagen menjadi gelatin. Hasil ekstrak berupa kolagen yang dikeringkan dengan freeze dryer .
Karakterisasi Fisikokimia dan Logam Berat Kolagen Karakteristik fisik meliputi rendemen, analisis termal dengan Differential Scanning Calorimetry (DSC) (Martianingsih dan Atmaja 2009), derajat putih dengan kromameter dan gugus fungsi dengan FTIR (Munyonga et al. 2004). Karakteristik kimia meliputi proksimat (AOAC 2005), logam berat Hg, Pb dan As dengan AAS (BSN 1998, BSN 2006), pH dan asam amino dengan HPLC (AOAC 1995).
Analisis Data Rancangan yang digunakan untuk tahap perendaman dalam larutan NaOH adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan model matematis seperti terlihat pada Persamaan 1. Perlakuan merupakan konsentrasi NaOH. Semua perlakuan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan (Steel dan Torrie 1993).
Ekstraksi dan Karakterisitik Kolagen, Alhana et al.
Model rancangan adalah: Yij = μ + τi + εij            (Persamaan 1) Keterangan: i = 1, 2, 3, dan 4 j = 1, 2, dan 3 Yij = respon pengaruh konsentrasi NaOH ke-i ulangan ke-j μ = nilai tengah umum τi = pengaruh konsentrasi NaOH ke-i εij = pengaruh acak pada konsentrasi
NaOH ke-i ulangan ke j
Rancangan yang digunakan untuk rendemen kolagen adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan merupakan kombinasi antara konsentrasi NaOH dan konsentrasi asam asetat. Semua perlakuan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan. Model rancangan adalah: Yij = μ + τi + εij          (Persamaan 1) Keterangan: i = 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 j = 1, 2, dan 3
Yij = respon pengaruh perlakuan ke-i ulangan ke-j
μ = nilai tengah umum τi = pengaruh perlakuan ke-i εij = pengaruh acak pada perlakuan ke-i ulangan ke j.
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) dan apabila
hasilnya berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 95%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Daging S. variegatus Karakteristik kimia dan logam berat dari daging S. variegatus disajikan pada Tabel 1. Daging teripang gamma memiliki kadar air yang tinggi dibandingkan teripang Stichopus hermanii (teripang alam) (88,56%) dan teripang budidaya (92,89%) (Andirisnanti 2012). Kandungan protein pada daging teripang lebih rendah dibandingkan dinding tubuh Stichopus japonicus (3,3%) dan kulit hiu Chiloscyllium punctatum (Saito et al. 2002; Kittiphattanabawon et al. 2010). Kadar lemak dan abu daging S. variegatus lebih kecil dibandingkan dengan kulit hiu C. punctatum (Kittiphattanabawon et al. 2010;
Mehmet et al. 2011). Keberadaan lemak dan abu pada daging S. variegatus perlu dihilangkan melalui optimasi proses pretreatment guna meningkatkan kualitas kolagen. Shon et al. (2011) menyatakan bahwa keberadaan lemak dan mineral lainnya akan mengganggu efektivitas kolagen dalam aplikasinya pada berbagai produk.
Tabel 1 Komposisi kima dan logam berat daging teripang gamma Parameter uji Jumlah Hasil penelitian Teripang (Mehmet et al. 2011) Kulit hiu (Kittiph- tanabawon et al. 2010) Komposisi kimia Air (%) 93,84 ± 0,09 82,00 – 92,60 61.96 Protein (%) 2,69 ± 0,028 2,50 – 13,80 24,75 Abu (%) 2,66 ± 0,120 1,50 – 4.30 12.12 Lemak (%) 0,18 ± 0,006 0,10 – 0,90 0,19 Logam berat Pb (mg/kg) < 0,005* - - Hg (mg/kg) < 0,002* - - As (mg/kg) < 0,002* - -
Keterangan: *limit deteksi AAS
Berdasarkan hasil uji (Tabel 1), kandungan logam berat Pb, Hg dan As pada daging S. variegatus masih berada dibawah ambang batas kandungan logam berat dari ikan dan hasil olahannya yang ditetapkan oleh BSN (2009) yaitu Pb = 0,3 mg/kg ; Hg = 0,5 mg/kg ; dan As = 1,0 mg/ kg, sehingga daging S. variegatus aman digunakan sebagai bahan baku produk turunan berbasis kolagen.
Optimasi Ekstraksi Kolagen Hasil analisis sidik ragam, diketahui bahwa perlakuan konsentrasi larutan NaOH berpengaruh nyata terhadap kandungan protein terlarut.  Dari hasil uji DMRT, terlihat bahwa kandungan protein terlarut pada perlakuan konsentrasi larutan NaOH berbeda nyata (α=0,05) kecuali antara perlakuan konsentrasi NaOH 0,10% dan 0,20%, sehingga perlakuan konsentrasi NaOH yang dilanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu proses hidrolisis adalah 0,05%; 0,10%; dan 0,30%. Perlakuan konsentrasi larutan NaOH 0,30% mengandung protein terlarut yang lebih besar dibandingkan
tiga perlakuan lainnya (Gambar 1), artinya protein nonkolagen yang terbuang dari perlakuan NaOH 0,30% lebih banyak dibandingkan dua perlakuan lain. Zhou dan Regenstein (2005) menyatakan penggunaan larutan basa pada proses pretreatment lebih efektif dalam proses ekstraksi protein nonkolagen dan hanya menyebabkan tingkat kehilangan kolagen yang rendah dibandingkan dengan penggunaan larutan asam. Ekstraksi senyawa nonkolagen terjadi akibat terputusnya sebagian ikatan antar serat pada struktur kolagen dalam kondisi basa (Hinterwaldner 1977). Proses hidrolisis dilakukan menggunakan asam untuk mengubah struktur serat kolagen sehingga akan mempermudah proses ekstraksi pada tahap selanjutnya.
Jaswir et al. (2011) mengatakan bahwa penggunaan asam membantu peningkatan H + yang mengakibatkan air lebih mudah berpenetrasi ke dalam serat kolagen melalui gaya elektrostatik antara gugus polar atau ikatan hidrogen dan antara gugus nonpolar dan atom (hidrasi liotrofik).
0,11 b 0,2 b 0,23 b 0,27 b 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,05 0,10 0,20 0,30 Kad ar p ro tein (m g/m l) Konsentrasi NaOH
Gambar 1 Kadar protein terlarut dalam larutan NaOH sisa perendaman daging S. variegatus
Ekstraksi dan Karakterisitik Kolagen, Alhana et al.

## Karakteristik Kolagen
Rendemen Rendemen menunjukkan keefektifan proses  ekstraksi.  Rendemen  kolagen S. variegatus yang dihasilkan dari perlakuan konsentrasi NaOH dan CH 3 COOH dapat dilihat pada Gambar 2. Perlakuan konsentrasi NaOH dan CH 3 COOH (NA) memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap rendemen kolagen yang dihasilkan (α=0,05). Kolagen dengan tiga rendemen tertinggi diperoleh dari perlakuan N1A1 (1,94%), N1A2 (1,56%), dan N3A1 (1,50%). Tiga perlakuan dengan rendemen tertinggi (N1A1, N1A2, dan N3A1) dianalisis lebih lanjut untuk menentukan perlakuan terbaik berdasarkan komposisi kimia dan logam beratnya.
Komposisi Kimia dan Logam Berat Komposisi kimia dan logam berat kolagen S. variegatus dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Uji DMRT menunjukkan bahwa kadar protein pada perlakuan N1A1 berbeda nyata dengan perlakuan
N1A2 tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan N3A1 (α=0,05). Perlakuan NA tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air kolagen (α=0,05), karena semua perlakuan kolagen dikeringkan secara bersamaan menggunakan freeze dryer . Kadar abu N1A1 berbeda nyata dengan perlakuan N1A2 dan N3A1. Kadar abu yang rendah sangat diharapkan untuk mendapatkan kolagen berkualitas terbaik. Kandungan Pb, Hg dan As dari kolagen N1A1, N2A1 dan N3A1 berada di bawah batas maksimum cemaran logam berat yang ditetapkan oleh BSN (2014), sehingga aman digunakan untuk aplikasi pada produk pangan maupun nonpangan. Berdasarkan hasil analisis komposisi kimia dan logam berat kolagen dengan RAL, mutu kolagen terbaik dihasilkan dari perlauan N3A1 (Tabel 2) karena memiliki kadar protein tinggi dan abu yang paling rendah.  Kandungan protein S. variegatus lebih kecil dibandingkan kolagen kulit ikan pari (86,97%), serta kadar air 11,78% dan abu 0,17% (Nur’aenah 2012). Kolagen daging S. variegatus mengandung kadar
1,94 e 1,56 f 1,23 c 0,72 b 1,5 d 0,56 a 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 N1A1 N1A2 N2A1 N2A2 N3A1 N3A2 Ren dem en k ol ag en (%) Perlakuan Gambar 2  Rendemen kolagen (bb) dari perlakuan beberapa konsentrasi
Keterangan: NaOH 0,05% dan CH 3 COOH 0,10% (N1A1), NaOH 0,05% dan CH 3 COOH  0,30%  (N1A2), NaOH 0,10% dan CH 3 COOH 0,10% (N2A1), NaOH 0,10% dan CH 3 COOH 0,30% (N2A2), NaOH 0,30% dan CH 3 COOH 0,10% (N3A1), NaOH 0,30% dan CH 3 COOH 0,30% (N3A2)
protein lebih rendah, kadar abu dan air lebih tinggi dari syarat mutu kolagen yang ditetapkan oleh BSN (2014).

## Analisis Gugus Fungsi dengan
FTIR Hasil Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR) kolagen terbaik (N3A1) menunjukkan puncak-puncak serapan tersebar pada wilayah serapan amida A, amida B, amida I, amida II, dan amida III (Gambar 3). Keberadaan amida A dan B pada kolagen S. variegatus ditunjukkan pada bilangan gelombang 3417,27 cm -1 dan 2926,30 cm -1 (Tabel 3). Coates (2000) menyatakan bahwa serapan amida B ini terbentuk dari asimetrikal stretching CH 2 dengan wilayah serapan antara 2935-2915 cm -1 . Puncak amida I kolagen S. variegatus ditemukan pada bilangan gelombang 1656,57 cm -1 . Menurut Kong dan Yu (2007), amida I memiliki wilayah serapan pada kisaran
1690-1600 cm -1 yang menunjukkan vibrasi streching C=O. Frekuensi bilangan gelombang amida I berkaitan dengan struktur sekunder protein. Muyonga et al. (2004) menyatakan bahwa amida I terdiri dari empat komponen struktur sekunder protein, yaitu α-heliks, β-sheet, β-turn, dan random coil yang saling bertumpang tindih. Kong dan Yu (2007) menyatakan bahwa komponen α-heliks ditunjukkan pada wilayah serapan antara 1654 dan 1658  cm-1;  β-sheet  pada  =  1624-1642 cm -1 ; β-turn pada = 1666, 1672, 1680, 1688 cm -1 ; dan random coil pada = 1648±2 cm -1 . Berdasarkan puncak serapan Amida I (1656,57 cm -1 ), kolagen S. variegatus memiliki struktur α-heliks.
Spektra amida A dan amida I kolagen dari sisik grass carp amida A dan amida I ditemukan pada bilangan gelombang 3323 cm -1 dan 1654 cm -1 (Li et al. 2008).
Kolagen dari kulit young Lates niloticus memiliki bilangan gelombang amida A
Tabel 2  Komposisi kimia dan logam berat dari kolagen S. variegatus
Parameter uji Satuan Kolagen Syarat mutu kolagen (BSN 2014) N1A1 N1A2 N3A1 Protein % 68,54 ± 0,59a 63,66 ± 0,84b 67,68 ± 0,42a ≥ 75 Air % 13,65  ± 0,16a    12,27 ± 0,12a 13,64 ± 0,26a ≤ 12 Abu % 6,70 ± 0,36a 5,33 ± 0,16b 4,15 ± 0,47c ≤ 1 Pb mg/kg < 0,005* < 0,005* < 0,005*
≤ 0,4
Hg mg/kg
< 0,002* < 0,002* < 0,002*
≤ 0,5
As mg/kg
< 0,002* < 0,002* < 0,002* ≤ 1
Keterangan: *limit deteksi AAS
Tabel 3  Wilayah serapan FTIR kolagen Amida Bilangan gelombang
(cm -1 )
Wilayah serapan  (cm ) Keterangan
Referensi Amida A 3417,27 3440-3400 vibrasi stretching NH Sai dan Babu (2001) Amida B 2926,30 2935-2915 asimetrikal stretching CH 2 Coates (2000) Amida I 1656,57 1690-1600 vibrasi streching C=O Kong dan Yu (2007) Amida II 1550,08 1575-1480 CN sterching , NH bending Kong dan Yu (2007) Amida III 1239,15 1301-1229 CN sterching, NH bending Kong dan Yu (2007)
Ekstraksi dan Karakterisitik Kolagen, Alhana et al.
dan amida I pada 3434 cm
-1 dan  1650 cm -1 (Muyonga et al. 2004). Perbedaan band yang ditemukan diduga karena adanya perbedaan spesies dan struktur molekul kolagen (Matmaroh et al. 2011). Hasil spektra FTIR menunjukkan bahwa amida II dan III kolagen hasi penelitian berturut-turut memiliki bilangan gelombang 1550,08 cm -1 dan 1239,15 cm -1 .  Amida III ditemukan pada bilangan gelombang 1301-1229 cm -1 yang menunjukkan interaksi intermolekuler pada kolagen yang berkaitan dengan CN sterching dan NH bending (Kong dan Yu 2007). Intensitas rasio antara band amida III dan band 1450 cm -1 adalah 1,17. Intensitas rasio tersebut menunjukkan struktur triple helix pada kolagen. Nilai rasio yang mendekati 1,0 menandakan bahwa kolagen tersebut memiliki struktur triple helix (Matmaroh et al. 2011). Kolagen yang dihasilkan tidak terdegradasi menjadi gelatin yang ditandai dengan masih terdapatnya struktur triple helix . Proses kerusakan ikatan hidrogen dan kovalen karena pemanasan >45°C mengakibatkan terganggunya stabilitas struktur triple helix kolagen sehingga terjadi perubahan
bentuk menjadi gulungan dan akhirnya kolagen terdegradasi menjadi gelatin (Gómez-Guillén et al. 2011).
Analisis Termal ngga terjadi perubahan bentuk menKurva termogram Differential Scanning Calorimetry (DSC) kolagen terbaik (N3A1) S. variegatus memiliki dua puncak eksotermis. Puncak eksotermis ke I menunjukkan transisi gelasi dari kolagen akibat terputusnya ikatan hidrogen yang mengarah pada pembentukan polimer amorf yaitu gelatin, dimana transisi gelasi kolagen terjadi pada suhu 100,94°C. Puncak eksotermis ke II merupakan suhu transisi maksimum yang menunjukkan puncak melting bahan. Kolagen memiliki T.max pada suhu 163,67°C, sedangkan suhu awal dan akhir pelelehannya berturut-turut: 162,51°C dan 173,33°C (Gambar 4). Ahmad dan Benjakul (2010) mengatakan penggunaan CH 3 COOH mengakibatkan terputusnya ikatan hidrogen intramolekul yang merupakan penstabil struktur triple helix kolagen. Menurut Samouillan et al. (2011), bentuk akhir kolagen juga berpengaruh terhadap

## Gambar 3 Spektra FTIR kolagen
suhu denaturasi kolagen. Kolagen tipe I dari urat sapi dalam bentuk terliopilisasi menunjukkan Tmax yang lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk hydrated dengan suhu berturut-turut 225°C dan 78,3°C.
pH Hasil pengukuran pH menunjukkan bahwa kolagen terbaik (N3A1) S. variegatus bersifat netral (7,37) karena setelah pretreatment dengan NaOH dan hidrolisis dengan CH 3 COOH dilakukan proses netralisasi. Netralisasi mempengaruhi pH akhir kolagen karena proses tersebut dapat mengurangi residu
asam maupun basa setelah perendaman. Proses penetralan yang baik menghasilkan pH akhir yang mendekati pH netral. Nilai pH kolagen sesuai dengan standar kolagen yang ditetapkan oleh BSN (2014) dengan kisaran nilai 6,5-8. Peng et al. (2004) melaporkan nilai pH pada beberapa merk kolagen berkisar antara 3,8-4,7. Perbedaan nilai pH kolagen tersebut dapat disebabkan perbedaan jenis dan konsentrasi asam atau basa yang digunakan selama perendaman.

## Derajat Putih
Warna kolagen merupakan salah satu karakter fisik yang menentukan kualitas. Kolagen berkualitas baik memiliki
Gambar 4  Kurva termogram DSC kolagen S. variegatus
Gambar 5 Komposisi asam amino pada kolagen daging S. variegatus
Asam amino Jumm la h (%)
Ekstraksi dan Karakterisitik Kolagen, Alhana et al.
warna dasar putih dengan derajat putih mendekati 100%. Hasil pengukuran menunjukkan kolagen perlakuan terbaik (N3A1) S. variegatus memiliki derajat putih 69,01%. Shon et al. (2011) menyatakan bahwa kolagen dari kulit ikan pari (Raja kenojei) memiliki derajat putih 88,4%. Kolagen dan nanopartikel kolagen dari kulit ikan pari memiliki derajat putih yang berbeda masing-masing: 72,48% dan 60,03% (Nur’aenah 2012). Perbedaan warna kolagen berkaitan dengan tingkat efektivitas proses pretreatment yaitu pelepasan pigmen selama proses perendaman dengan NaOH.
Komposisi Asam Amino Komposisi asam amino yang utama pada kolagen daging S. variegatus yaitu glisina (11,35%), alanina (11,78%), asam glutamat (10,10%) dan prolina (7,41%) (Gambar 5). Molekul dasar kolagen terbentuk dari tiga rantai polipeptida yang saling berpilin membentuk struktur triple helix dengan susunan asam amino yang khas yaitu Gly-X-Y, pada posisi X adalah prolin dan posisi Y adalah hidroksiprolin (Friess 1998). Cui et al. (2005) menyatakan bahwa pepsin solublilized collagen (PSC) dari S. japonicus memiliki kandungan glisin 32,87%, alanin 11,06%, dan prolin
9,47%.  Friess (1998) menyatakan bahwa asam amino glisin terdapat pada setiap posisi ketiga susunan asam amino triple heliks kolagen (Gly-X-Y), dimana 35% dari asam amino penyusun triple heliks kolagen merupakan prolin dan hidroksiprolin. Glisin berperan dalam mengurangi hambatan sterik dan memicu interaksi ikatan hidrogen dalam rantai helix (Fontaine-Vive et al. 2009).
Kolagen dari S. variegatus mengandung isoleusin dan fenilalanin dalam jumlah kecil yaitu 1,58% dan 1,88%.  Asam glutamat yang tinggi pada kolagen tidak hanya terkandung pada daging S. variegatus , tetapi juga Pepsin-
solubilized collagen (PSC) dari S. japonicus yaitu 10,90% dan 10,39% (Saito et al. 2002; Cui et al. 2007).

## KESIMPULAN
Kolagen daging S. variegatus memiliki rendemen 1,5% (bb) yang diproduksi dengan perlakuan terbaik, yaitu konsentrasi larutan NaOH 0,3% dan larutan asam asetat 0,1%. Kolagen mengandung air 13,64%; protein 67,68%; abu 4,15%; derajat putih 69,25%; suhu puncak pelelehan 163,67°C dan pH 7,37. Kandungan logam berat (Pb, Hg, As) berada di bawah limit deteksi AAS. Kolagen memiliki struktur triple helix . Komposisi asam amino utama pada kolagen S. variegatus adalah glisin, alanin, prolin dan asam glutamat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad M, Benjakul S. 2010. Extraction and characterisation of pepsin solubilized collagen from the skin of unicorn leather jacket (Aluterus monocerous). The Journal of Food Chemistry 120: 817-824.
Andirisnanti WA. 2012. Uji manfaat ekstraksi kolagen kasar dari teripang Stichopus hermanni sebagai bahan pelembab kulit [tesis]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
[AOAC] Association of Official Analytical Chemyst. 1995. Official Method of Analysis of The Association of Official Analytical of Chemist. Arlington (US) : Published by The Association of Official Analytical Chemist. Inc.
[AOAC] Association of Official Analytical Chemist. 2005. Official Methods of Analysis (18 Edn). Mayland (US): Published by The Association of Official Analytical Chemist Inc.
[BSN] Badan Standardisasi Nasional.
1998. Cara uji cemaran arsen dalam makanan: SNI 4866-1998. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
[BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2006. Cara uji kimia Bagian 6: Penentuan kadar logam berat merkuri (Hg) pada produk perikanan: SNI 2354-2006. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. [BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2006. Cara uji kimia Bagian 7: Penentuan kadar logam berat timbal (Pb) pada produk perikanan: SNI 2354-2006. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. [BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2009. Batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan: SNI 7387- 2009. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
[BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2014. Kolagen kasar dari sisik ikan- Syarat mutu dan pengolahan: SNI 8076- 2014. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Coates J. 2000. Interpretation of infrared spectra, a practical approach. Di dalam: Meyers RA, editor. Encyclopedia of Analytical Chemistry. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Cui FX, Xue CH, Li ZJ, Zhang YQ, Dong P, Fu XY, Gao X. 2007. Characterization and subunit composition of collagen from the body wall of sea cucumber Stichopus japonicus. The Journal of Food Chemistry 100:1120–1125. Draelos ZD dan Thaman LA. 2006.
Cosmetic Science and Technology Series. Volume ke-30, Cosmetic Formulation of Skin Care Products. New York: Taylor & Francis Group. Fontain-Vive F, Merzel F, Johnson MR, Kearley GJ. 2009. Collagen and component polypeptides: Low frequency and amide vibrations. Chemical Physics 355:141–148. Friess W. 1998. Collagen – biomaterial for drug delivery. European Journal of
Pharmaceutics and Biopharmaceutics
45:113-136.
Gómez-Guillén MC, Giménez B, López- Caballero ME, Montero MP. 2011.
Functional and bioactive properties of collagen and gelatin from alternative sources: A review. The Journal of Food Hydrocolloids 25:1813-1827. Hinterwaldner R. 1977. Raw material.
Di dalam: Ward AG dan Courts A, editor. The Science and Technology of Gelatin. New York: Academic Press.
Jaswir I, Monsur HA, Salleh HM. 2011.
Nano-structural analysis of fish collagen extracts for new process development. African Journal of
Biotechnology 10(81):18847-18854. Karim AA dan Bhat R. 2009. Fish gelatin: properties, challenges, and prospects as an alternative to mammalian gelatins. The Journal of Food Hydrocolloid 23:563-576. Kittiphattanabawon P, Benjakul S, Visessanguan W, Nagai T, Tanaka M.
2005. Characterisation of acid-soluble collagen from skin and bone of bigeye snapper (Priacanthus tayenus). The Journal of Food Chemistry 89:363–372. Kittiphattanabawon P, Benjakul S,
Visessanguan W, Kishimura H, Shahidi F. 2010. Biomedical applications of collagen. Isolation and Characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark ( Chiloscyllium punctatum ). The Journal of Food Chemistry 119:1519– 1526.
Kołodziejska I, Skierka E, Sadowska M,
Kołodziejski W, Niecikowska C. 2008. Effect of extracting time and temperature on yield of gelatin from different fish offal. The Journal of Food
Chemistry 107:700-706. Kong J, Yu S. 2007. Fourier transform infrared spectroscopic analysis of protein secondary structures. Acta Biochimica et Biophysica Sinica
39(8):549-559.
Lee CH, Singla A, Lee Y. 2001. Biomedical applications of collagen. International Journal of Pharmaceutics 221:1-22
Ekstraksi dan Karakterisitik Kolagen, Alhana et al.
Li CM, Zhong ZH, Wan QH, Zhao H, Gu HF, Xiong SB. 2008. Preparation and thermal stability of collagen  from  scales  of  grass  carp ( Ctenopharyngodon idellus ). European Food Research and Technology
227(5):1467–1473. Martianingsih N dan Atmaja L. 2009.
Analisis sifat kimia, fisik, dan termal gelatin dari ekstraksi kulit Ikan pari ( Himantura gerrardi ) melalui variasi jenis larutan asam. Prosiding KIMIA FMIPA – ITS.
Matmaroh K, Benjakul S, Prodpran T, Encarnacion A, Kishimura H. 2011. Characteristics of acid soluble collagen and pepsin soluble collagen from  scale  of  spotted  golden  goatfish ( Parupeneus heptacanthus ). The Journal of Food Chemistry 129:1179-
1186.
Mehmet A, Hüseyin S, Bekir T, Yilmaz E,
Sevim K. 2011. Proximate composition and fatty acid profile of three different fresh and dried commercial sea cucumbers from Turkey. International Journal Food Science Technology . 46:
500–508.
Muyonga JH, Cole CGB, Duodu KG. 2004. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopic study of acid soluble collagen and gelatin from skins and bones of young and adult Nile perch ( Lates niloticus ). The Journal of Food Chemistry 86:325-332.
Nur’aenah N. 2012. Ekstraksi dan Karakterisasi kolagen dan nanopartikel kolagen dari kulit ikan pari ( Pastinachus solocirostris ) sebagai bahan baku kosmetik [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Peng Y, Glattauer V, Werkmeister JA, Ramshaw JAM. 2004. Evaluation for collagen products for cosmetic application. The Journal of Cosmestic Science 55:327-341. Sai KP dan Babu M. 2001. Studies on Rana tigerina skin collagen. Comparative
Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology 128(1):81-90.
Samouillan V, Delaunay F, Dandurand J, Merbahi N, Gardou JP, Yousfi M, Gandaglia A, Spina M, Lacabanne C. 2011. The Use of thermal techniques for the characterization and selection of natural biomaterials. The Journal of Functional Biomaterials 2:230-248. Saito M, Kunisaki N, Urano N, Kimura S. 2002. Collagen as the major edible component of sea cucumber. The Journal of Food Science 67:1319–1322. Shon J, Ji-Hyun E, Hwang SJ, Jong-Bang E.
2011. Effect of processing conditions on functional properties of collagen powder from Skate (Raja kenojei) skins. The Journal of Food Science Biotechnology 20(1):99-106.
Singh P, Benjakul S, Maqsood S, Kishimura H. 2010. Isolation and characterisation of  collagen extracted from the skin of striped catfish ( Pangasianodon hypophthalmus ). The Journal of Food Chemistry 124:97-105.
Skierka E dan Sadowska M. 2007. The influence of different acids and pepsin on the extractability of collagen from the skin of Baltic cod ( Gadus morhua ).
The Journal of Food Chemistry 105:1302-1306.
Steel RGD dan Torrie JH. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika, SuatuPendekatan Biometrik. Sumantri B, penerjemah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Terjemahan dari: Principles and Procedures of Statistics.
Zhang F, Wang A, Li Z, He S, Shao L. 2011. Preparation and Characterisation of collagen from Freshwater Fish Scales. The Journal of Food and Nutrition Science 2:818-823. Zhou P dan Regenstein JM. 2005. Effects of alkaline and acid pretreatment s on alaska pollock skin gelatin extraction. The Journal of Food Science 70(6): 392- 396.